— 447 — 



dodecaedro, l'assenza di piroelettricità. Nei cristalli misurati predominavano 

 le facce (100) (010) e (001) del cubo e le (111) del tetraedro, che era pure 

 piano di geminazione. L'analisi qualitativa svelò di nuovo, oltre all'argento 

 ed all'iodio, il rame in quantità variabili nei vari individui, e tracce 

 di cloro. 



Alcuni cristalli, però, provenienti da due dei campioni, differivano note- 

 volmente dagli altri, poiché, quantunque avessero l'abito tetraedrico, la du- 

 rezza e la sfaldatura della miersite, si presentavano di color più pallido, ed 

 al microscopio apparivano birifrangenti ; contenevano solo tracce di rame, e 

 furono considerati da Spencer come un intimo e regolare accrescimento di 

 miersite e iodirite, reso più probabile dall'aver egli trovato cristalli di 

 iodirite con abito tetraedrico composto di quattro romboedri geminati, con 

 angoli vicinissimi a quelli del sistema cubico, tanto che al goniometro sa- 

 rebbe stato impossibile il distinguerli dalla marshite e dalla miersite. 



Riscaldando, sino a fusione completa, dei frammenti di vari cristalli, 

 otticamente isotropi, di miersite, lo Spencer osservò che, nel raffreddamento, 

 ad un certo punto compaiono, nella superfìcie omogenea di color giallo vivo, 

 degli- aghi giallo-pallidi che si estendono rapidamente, sicché il campo ri- 

 sulta occupato da due sostanze otticamente isotrope, di colore diverso, sepa- 

 rate nettamente fra loro. A temperatura più bassa, la sostanza giallo-viva si 

 trasforma rapidamente in iodirite birifrangente. La quantità relativa delle 

 due sostanze, che allora si presentano coesistenti, è variabile nei vari cristalli: 

 in generale la iodirite è molto scarsa ; alle volte manca completamente, salvo 

 per il caso dei cristalli birifrangenti accennati, in cui la iodirite è quasi pura. 



Kipetendo queste esperienze con miscele preparate artificialmente, di 

 concentrazioni comprese fra Agi -f- Cui e' 8 Agi -j- Cui , egli, in seguito, 

 osservò che la miscela 4 Agi -{-Cui, dopo raffreddata, si presentava quasi 

 completamente isotropa con solo qualche punto birifrangente qua e là, mentre, 

 per concentrazioni superiori in Cui, ogni traccia di sostanza birifrangente 

 spariva, per riapparire su vasta scala alle concentrazioni più elevate in Agi. 

 Perciò lo Spencer credette di poter concludere che la miersite fosse un com- 

 posto chimicamente definito, della probabile forinola 4 Agi. Cui, capace di 

 dare miscele isomorfe colla marshite, e soltanto semplici mescolanze colla 

 iodirite. 



Un anno dopo, G. T. Prior (') analizzò quantitativamente alcuni cri- 

 stalli di miersite che al microscopio apparivano esenti da impurità. La 

 composizione trovata concorda benissimo colla forinola 4 Agi. Cui. Dall'in- 

 sieme delle ricerche di Spencer e di Prior, la miersite, da allora in poi, fu 

 considerata, senza alcuna riserva, come costituita da un composto chimico 



C) G. T. Prior, The identity of kilbrickenite with geocronite: and analyses of 

 miersite, marshite and copper-pyrites. Min. Mag., XIII, 605 (1902) 189. 



Kendiconti. 1914, Voi. XXIII, 1° Sem. 59 



